おっさんエレキギター塗装の工程と注意点まとめ【ラッカー編】(備忘録)ツイートシェアはてブLINEPocketつい先日、3回目のリフィニッシュで塗装が完了したので、備忘録を書いておくことにした。毎日塗装する訳じゃないから、忘れた時に役に立つことを願って。最初に、2・3回目のリフィニッシュの結果を書いておきます(1回目は以前書いたが、ひどい出来です)。自動車用塗装スプレー&2液型ウレタン塗料でリフィニッシュ3回目ラッカー塗料でリフィニッシュどうすか?個人的にはまだまだ不満が残るけど、この2回を通じて色々なことを試すことができたので、塗装における工程と留意点が結構明確になったのが収穫かな。いうことで備忘録としてまとめておきます。ラッカー塗料バージョンです。個人的にはラッカー塗料の方がギターに合うと思います。ちなみに、おっさんはただのアマチュアなので、正解かどうかは分かりません。試行錯誤した実際の結果から得た気づきなので、そこそこ正確だとは思います。ギター塗装の工程と注意点1.元の塗装落とし(リフィニッシュの場合)必要なモノ:電動ドリル(サンダー)、サンドペーパー#60、#120、#240#60だと結構木部に傷が付くが、塗装落としの効率は良い。#60で粗く削った後、#120と#240で全体を整えていく。ビス穴埋めとかは別途必要(写真では、車用のパテを使ってフロントのザグリを埋めてます)。ちなみに、塗装落としにと塗装剥がし液を使う手はあるが、すべて塗装が持ってかれるので、下地を残したければサンドペーパーが無難。スクレイパーを使った時のキズも気になるところ。サンドペーパー前提だと、電動ドリルを使うと効率が格段に良い。穴もあけられるし、電動ドリルは必須だと思う。ちなみに、ドリルは値段によって最大穴あけ能力が変わってくる。下手に2,000~3,000円の安っぽい奴は買わない方がいい。ギターだと11mm位の能力は必要なので7,000円程度の電動ドリルは必要になる。2.下地作り必要なモノ:サンディングブロック、サンドペーパー#120、#240硬めのサンディングブロック(ホームセンターで買えます)を使って全体を磨く。ある程度の傷とか凹みはこの時点で磨いてなだらかにするなり、パテ等を使って修正しないと仕上がりに響きます。後工程ではほぼ修正できないので。磨く際はやはり、電動ドリルを使うのがいい。サンドペーパーで研磨後3.目止め必要なモノ:サンディングシーラー、サンドペーパー#400細かい傷とか凹みを埋めて下地を滑らかにする。大体30分刻みでスプレーor塗りを行って、1日後に#400のペーパーで整えるが、恐らく平面が作り切れないので再度スプレーor塗りをして、1日乾かして、#400のペーパーで整える感じ。前工程がいい加減だと、平面を出すのに苦労する。研磨した後ちなみに、おっさんが使ったのは、塗るタイプのヤツ。塗膜が厚くなるのがメリットだと思うが、塗る際は、刷毛だと凹凸ができやすい感じ。サンディングシーラーを塗った直後。平面を出すのに苦労した。布を丸めて塗るとかなりコントロールしやすく、凹凸も刷毛よりベター。スプレーよりも経済的じゃないかな。必要なモノ:(ニトロセルロース入り)ラッカースプレーx2、サンドペーパー#400大体30分刻みでスプレーを行う。スプレーする際は、同じ部分は2回が限度。垂れるとサンドペーパーで削らないといけないが、周囲の正常な部分を削り過ぎることもあるので、できるだけ避けたい。あと、20~30cmの距離は必要。近づきすぎると、シュワッと気泡が発生する。気泡が発生すると見た目も汚いし、下の塗装を巻き込んで、溶かしてしまうこともある。吹き方については、並行移動させるように吹いていくのがいいと言われており、確かにムラはでないが、もったいない気もする。あと、おっさんの場合、エッジがいつも薄くなりがちになる。One故にかなり特殊形状ではあるんだが、ペーパーをかけると下地が露出することが結構ある。エッジのキレイな処理は今後の課題です。木目が完全に見えない程度の厚さにするには、1本だとギリギリ。塗装後1日おいて#400で磨く。全体的にマットな艶なし状態になるように磨く必要がある。マットな艶消し状態になるまで磨く凹凸があったりしてガシガシと磨くと容易に下地が露出する(その絶望感たるや・・・)。スプレーは2本あると気が楽。そもそも、下地作りの段階で凹凸をなくしておくのが良い理由もここにある。必要なモノ:(ニトロセルロース入り)ラッカースプレー・クリアx4こちらも大体30分刻みでスプレーを行う。留意点は前工程とほぼ同じ。それなりに厚みを持たせるには3本が必要。研磨した際に、塗装面が露出するかもしれないので、修正用としてプラス1本。乾かす際の注意点としては、急速乾燥させようとして室温を上げすぎないことが重要。できれば自然乾燥がいい。おっさんは、布団乾燥機を使ったおかげで、塗装面に気泡が発生しました。グロテスクで、衝撃的な光景です。修正するのも手間がかかって最悪です(というか写真のギターでは修正出来てない)。必要なモノ:耐水ペーパー#800、#1500、#2000経験上1日置いただけだと乾ききらないので、3日程度置いたほうがいい。手で触って、吸い付くような感じだと危険信号。強行すると、触った部分に指紋が残ります。研磨については、前工程と同様にマットになるよう均一に磨く必要がある。艶がある部分が残っていると、コンパウンドで艶を出した時にブツブツが目立ちます。言うならイチゴみたいな感じ。ペーパーに関しては、#400だと研磨力が強すぎると思う。磨く癖のあるおっさん的には、#800の耐水ペーパーで水研ぎするのが丁度いい。水研ぎならペーパーに目詰まりしづらいし、しっかりとマットにできる。その後、#1500と#2000で順番に水研ぎしていく。ここできっちりと丁寧にできれば、艶出しも楽になる。